228 V Agricoltura Coloniale 



cata su corpi diversi (legno, carta, stoffe, metalli, ecc.) e questo 

 strato occorre che resista all' azione dell'aria e dell'umidità e, nel 

 maggior numero dei casi, deve mantenersi lucido e trasparente, 

 perchè non vengano alterati i caratteri ed il colore degli oggetti 

 sui quali è stato applicato. Ottime resine da vernice sono la cop- 

 pale, la dammara, la sandracca, il mastice, la gomma lacca e po- 

 che altre. 



La comune colofonia è poco adatta a formare buone vernici, 

 giacché, se una sua soluzione viene applicata per es. su di un legno 

 lavorato e viene messa a seccare, si forma primieramente uno strato 

 continuo trasparente, che però poco dopo, per un processo di cri- 

 stallizzazione della resina, diviene scuro e spesso pure finemente 

 granulare e quindi con facilità asportabile. Questi requisiti negativi 

 della colofonia (adoperata come vernice) possono essere ridotti o 

 completamente rimossi se si provoca la combinazione dì questa 

 resina acida con piombo, zinco, manganese, ecc. e se si formano 

 così dei resinati, che sono solubili o mescolabili nei comuni rea- 

 genti adoperati per le vernici ed i colori senza formazione di de- 

 positi cristallini: la colofonia in questo modo ha potuto trovare 

 utile impiego anche nella preparazione delle vernici e dei colori. 



L'Istituto Imperiale di Londra eseguì sulla resina di E. Tiru- 

 calli, da adoperarsi come vernice, le seguenti indagini : 



a) furono provate, su legno di mogano lavorato, delle solu- 

 zioni più o meno concentrate (in olio di trementina) di resina : con 

 le soluzioni molto concentrate si producevano sul legno superfici 

 opache dovute alla cristallizzazione della resina, mentre con le so- 

 luzioni diluite si creavano superfici un po' lucide, che però rima- 

 nevano appiccicose per parecchi giorni ; 



b) adoperando una miscela di resina con dammara, si po- 

 trebbero preparare vernici che, quando sono seccate, presentano 

 una superficie abbastanza lucida ; però queste miscele stentano due 

 o tre giorni a prosciugarsi, mentre una vernice di sola dammara 

 secca in un sol giorno ; 



e) fondendo la resina, per circa 20 minuti, ad una fiamma 

 scoperta e solubilizzandola poi in olio di trementina, come si fa 

 per la coppale, si ottiene un liquido scuro, che fornisce una ver- 

 nice di scarsa lucidità, che si prosciuga soltanto dopo due o tre 

 giorni. In questo caso però non si manifesta la cristallizzazione 

 della resina, come accade sempre quando non sia stata fusa e quando 

 si mescola la resina con olio di trementina ed olio di lino. 



